61 
beiden Thntsachen war nur die letzte bekannt^ aber nicht 
beachtet^ die erste aber unbekannt. Was man\an wenigen 
Stellen über das ikufbrausen von Grünsteinen mit Säuren 
findet, bezieht sich auf die oberflächlich durch Verwitternno- 
entstandene dünne Schichte von kohlensaurem Kalke. Dm 
vorliegenden Gesteine aus dem Nahethal gehören aber zu 
den dichtesten und festesten, die es gibt, und es steht der 
Diorit von St Wendel an der Spitze, welcher als Pflaster¬ 
stein von Paris wegen seiner ungeheuren Härte und Zä¬ 
higkeit eine grosse Anwendung gefunden hat Dieser Stein 
ist dem Wasser ganz undurchdringlich; er zerbröckelt 
weder durch wiederholtes Kochen mit Glaubersalz und 
Austrocknen desselben, noch nimmt er durch Aufsaugung 
an Gewicht zu. Durch Schleifen nimmt er eine schöne 
Politur an, wie eine vorgelegte Probe zeigte. Verwandelt 
man diese^ Steine iil ein feines Pulver, so brausen sie mit 
Säuren leicht auf, beim Erhitzen aber sehr lebhaft Zur 
Bestimmung der Kohlensäure wurden immer fünf Gramme 
feines Pulver in einem Apparate mit Salzsäure vollständio’ 
zersetzt und die Kohlensäure in überschüssiges Barytwas^ 
ser geleitet^ Der ausgewaschene und geglühte kohlcnsaure 
Baryt gab die Menge der Kohlensäure. 
Alle diese Steine enthalten chemisch gebundenes Was¬ 
ser. Sie verlieren es als feines Pulver weder im Bade des 
siedenden Wassers, noch im heissen Sande von 1 IO C. 
•unter der Glocke der Luftpumpe rh.it^ conc. Schwefelsäure 
I stehend. TV erden sie aber geglüht, so .verlieren sie das 
I Wasser vollständig. Man kann es in tropfbarer Form in 
Kühlröhren sammejn, aher.auch in Chlorcalciumröhren auf- 
I nehmen und ‘wägen. Durch Glühen geht aber auch immer 
^ etwas Kohlensäure fort, so dass der Glühverlust ans Was- 
I ser und Pvphleni^äure besteht Bestimmt man den Best von 
Kohlensäure im geglühten Steine, so findet man aus dem 
<lem ganzen Kohlensäuregehalt ,den Wasser- 
ijgehalt. Fast immer aber nimmt das Eisenoxydul im GIü- 
'1'heil noch Sauerstoff auf, und dadurch erschenhit der Glüh¬ 
verlust kleiner, als er wirklich ist. Die Steinpulvcr bren¬ 
nen sich deutlich roth. Die Besulfatc der vom Vortragen¬ 
den angestellten Analysen sind folgende: 
Procente Procente 
Kohlensäure ch. geb. Wasser. 
Ij Diorit von St Wendel 
(Pflasterstein von Paris) 
enthält . . . 
nach dem Glühen 
4,195 
nichts 
